— 421 — 



Физические свойства минерала оказались следующие. Цвет черный, 

 но несколько буроватого оттенка. Разница цвета ясно видна только в том 

 случае, если оба минерала расположены рядом вплотную; черта серая, 

 бурого оттенка; излом раковистый, но по своему характеру вполне 

 определенно отличающийся от излома самарскита; спайности не замечено. 

 Минерал очень хрупкий; твердость его почти равна б, удельный же 

 вес, определенный ппкнометрическим путем, оказался равным 5,78. 

 Минерал непрозрачный, но в краях тонких осколков пропускает слабый 

 бурый цвет. 



Перед паяльной трубкой минерал не плавится, но обладает ясно выра- 

 женным свойством пирогномичности, каковое явление, на общем основании, 

 наблюдается только однажды. По охлаждении прокаленный минерал де- 

 лается значительно светлее, принимая желтовато -бурый цвет. 



Недостаточное количество имевшегося в распоряжении автора мате- 

 риала не позволило выяснить природу выделяющихся при накаливании ми- 

 нерала газов, а равно дать точную цифру, относящуюся к удельному весу 

 минерала после прокаливания, который, повидимому, несколько уменьшается. 

 В отношении плавней получаются вполне определенные реакции на железо 

 и уран и не совсем ясная на марганец. 



В фосфорной соли минерал растворяется с трудом, давая при сколько- 

 нибудь значительных насадках мутные перлы; бура его растворяет' несколько 

 легче. Сплавлением с содой разложение минерала происходит с трудом, зато 

 со щелочными бикарбонатами реакция разложения происходи т быстро и за- 

 вершается полным разложением минерала 1 . 



За исключением крепкой серной кислоты, хотя и медленно, но вполне 

 определенно действующей на минерал, остальные минеральные кислоты 

 порознь и в смеси, ни на холоду, нп при нагревании, заметным образом на 

 минерал не действуют. 



В продукте действия серной кислоты на минерал ясно распознается 

 ниобий. 



1 Здесь следует, однако, заметить, что, несмотря на видимое полное разложение минерала 

 при сплавлении его с кислым сернокислым натрием, металлические кислоты после их прока- 

 ливания оказываются окрашенными в легкий оранжевый цвет, не исчезающий вполне даже 

 и при вторичном сплавлении их с натриевым бисульфатом. Кислоты оказываются бессильными 

 лишить полученную смесь металлических кислот этого окрашивания, которое, однако, исчезает 

 после сплавления их с содой и последующей обработки сплавленной массы водой подкисленной 

 соляной кислотой: после этого металлические кислоты приобретают свойственный им снежно- 

 белый цвет, красящее же вещество переходит в кислую жидкость, сообщая ей зеленовато- 

 желтое окрашивание. 

 ИРАН 1921. 



